Dritter Abschnitt. Die Kautschukgruppe. 535 



den suspendierten Bestandteilen trennt, die klare Lusung dann mit dem 

 halben Volumen Ather versetzt und hierauf Alkohol bis zur bleibenden 

 Triibung hinzufiigt. Die Gutta beginnt dann an der Oberflache der 

 Fliissigkeit in sichel- und kommaformigen, gekriimmten Nadelchen aus- 

 zukristallisieren. 



Die vollstandig gereinigte Gutta ist ein sehr labiler Korper, der sich 

 schon nach kurzer Aufbewahrung an der Luft gelb farbt, und in Alkobol 

 und zwar im kalten, lusliche Produkte bildet. 



Auf Grund seiner Analysen glaubt Tschirch 1 ), daft fur die Bala- 

 gutta die Formel G 10 H 18 mehr Wahrscheinlichkeit als G 10 H ]6 hat. Da 

 jedoch das ganze Verhalten derselben dafur spricht, daB sie entweder 

 ein Isomeres und ein Polymeres des Kautscbuks darstellt, diirfte die 

 wenig befriedigende Ubereinstimmung der Analyse mit der Formel C 10 H 16 

 auf die besonders leichte Veranderlichkeit des Kohlenwasserstoffs zuriick- 

 zufiihren sein. 



Die reine Balagutta ist in Wasser, Alkohol und Azeton unloslich, 

 loslich dagegen in Benzol, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Schwefel- 

 kohlenstoff, Petroleumather, Pyridin und in den Destillationsolen des 

 Kautschuks, schwer loslich in Ather. Sie wircl nach Ditmar 2 ) bei 

 48 49 G weich und elastisch, sintert bei 60 C, schmilzt bei etwa 

 295 und destilliert bei ungefahr 390 C. 



An der Luft verandert sie sich unter Sauerstoffaufnahme, wie schon 

 hervorgehoben wurde, sehr leicht unter Bildung von alkoholloslichen, 

 harzahnlicb^n Produkten. Uber ihr Verhalten gegen Ozon liegen bisher 

 Untersuchungen noch nicht vor und es kann daher auf Grund der Spal- 

 tungsprodukte, welche die sich voraussichtlich bildenden Ozonide bei der 

 Zersetzung mit Wasser liefern werden, derzeit noch kein SchluB auf die 

 Konstitutionsverhaltnisse bzw. auf die nahere Beziehung zu Kautschuk 

 und Guttapercha gezogen werden. 



Ebenso liegen iiber die Einwirkung anderer Reagentien nur wenige, 

 unzureichende Untersuchungen vor. 



Nach Ditmar 2 ) erhalt man beim Einleiten von Chlor in eine 

 Chloroformlosung der Balagutta bis zur Sattigung, ein mikrokristallini- 

 sches, weiGes Produkt mit kolloidalen Eigenschaften und einem Gehalt 

 von 61,01 Proz. an Chlor, fiir welches er die Formel C 10 H 12 C1 6 an- 

 nimmt. Seine Bildung driickt er durch folgende Gleichurig aus, wobei 

 er fur den Kohlenwasserstoff die wenig wahrscheinliche Formel C 10 H 18 

 zugrunde legt und die Annahme macht, daB das Chlor nur substitu- 

 ierend wirkt: C 10 H 1S + 6C1 2 = C 10 H 12 C1 6 + 4HC1. 



1) Die Harze und die Harzbehalter 1 (1906), p. 970. 



2) Die Analyse des Kautschuks, der Guttapercha und Balala. 1909, p. 86. 



